CHIMIE. 185 



chaud, il se pelotonne, puis bientôt après 11 se prend en grumeaux 

 d'un brun noir qui viennent nager à la surface de la liqueur et qui fi- 

 nissent par s'attacher aux parois du vase, et il faut chauffer pendant 

 longtemps pour dissoudre toute la matière calcaire. 



Quand^on grille le minerai, il se ramollit sensiblement, brunit, re'- 

 pand de la fumée et brûle avec une flamme vive, en laissant un re'sidu 

 tout à fait blanc. 



L'e'chantlllon analysé contenait 0,11 de bitume et 0,89 de carbo- 

 nate de chaux, sans argile et tout à fait pur. 



Il y a peu de temps encore on préparait le mastic à Seyssel en mé- 

 langeant intimement ensemble neuf parties (V asphalte et une partie de 

 graisse pure extraite du sable , mais actuellement on préfère joindre à 

 l'asphalte la graisse que l'on se procure à Bastennes. 



3° Le troisième minerai de Seyssel se trouve auprès du village d'Ar- 

 bagnoux, sur la rive méridionale de la Dorche. Il appartient à l'étage 

 jurassique moyen. Jusqu'à présent il n'a donné lieu à aucune exploita- 

 tion. C'est un calcaire compacte, rubané par couches excessivement 

 minces et parallèles, les unes de couleur blonde très-pâle , et les autres 

 couleur café au lait plus ou moins foncé. Cette structure prouve avec 

 évidence que la matière bitumineuse n'a pas été introduite dans la 

 pierre par distillation. 



Par calclnatlon à creuset couvert, le minerai devient parfaitement 

 blanc et perd 0,48 de son poids en acide carbonique et bitume. Lors- 

 qu'on le grille , il répand une épaisse fumée, brunit beaucoup, s'em- 

 brase et brûle avec flamme, mais sans se ramollir. 



Il n'est aucTinement attaqué par l'alcool, non plus que par l'éther 

 ou l'essence de térébenthine. 



Lorsqu'on le traite par l'acide murlatlque, le carbonate de chaux 

 se dissout avec effervescence, mais lentement et difficilement si la ma- 

 tière n'a pas été réduite en poudre fine : le bitume reste mélangé d'un 

 peu d'argile , et sous forme de flacons couleur café au lait tirant un 

 peu sur le jaune olivâtre , un peu plus lourds que l'eau et qui ne 

 se ramollissent aucunement à la température de rébulUtlon. La disso- 

 lution renferme une petite quantité de sulfate de chaux et l'analyse 

 donne : 



Matière bitumineuse 0,100 



Argile 0,020 



Sulfate de chaux 0,012 



Carbonate de chaux 0,868 



1,000~ 



